778 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» L'existence du charbon était très nette, car, après l'attaque à l'eau 

 régale, il restait un léger dépôt insoluble qui a brûlé dans l'oxygène en 

 donnant de l'acide carbonique. 



)> La composition de ces cristaux répondrait donc à un phosphur 

 de fer de formule P-Fe' qui renfermerait théoriquement P = 26,95, 

 Fe = 73, oj. Les différentes analyses de ce phosphure cristallisé sont con- 

 cordantes cependant après les recherches de M. Stead ('), qui a montré 

 combien pouvait être variable la composition des phosphures séparés des 

 aciers phosphores ; nous ne voulons pas nous prononcer encore au point de 

 vue de l'existence d'une nouvelle espèce. 



» Ce composé cristallisé est assez abondant tantôT dans les stries de 

 l'alliage de fer et de nickel, tantôt aux environs de certains nodu les. 



» Présence du silicuire de carbone. — En plus de ce phosphure cristallisé 

 nous avons rencontré, dans les résidus qui ont résisté aux attaques alter- 

 nées d'acide fluorhydrique concentré et d'acide sulfurique bouillant, des 

 cristaux hexagonaux verts, caractéristiques, de siliciure de carbone. 



» C'est la première fois que ce siliciure de carbone est rencontré dans la 

 nature. La belle couleur verte de ce siliciure a déjà été reconnue dans le 

 siliciure obtenu accidentellement par M. Lebeau dans ses préparations de 

 siliciures de nickel au four électrique. 



» Élude du carbone. — Le carbone, qui se trouve en quantité variable 

 mais toujours assez faible dans l'alliage de fer et de nickel éloigné des 

 nodules, est en partie transformé en hydrogènes carbonés au moment de 

 l'attaque du métal par l'acide chlorhydrique, de telle sorte que le résidu 

 noir qui reste après cette attaque ne contient qu'une portion de carbone 

 total du fer de Caiïon Diablo. Le résidu qui restait après l'attaque de ce fer 

 pesait sec environ 800^. 11 renfermait une quantité de carbone qui, dosée 

 par combustion, était de 5,o4, soit environ [\o^ pour tout le fragment. 



» Ce carbone se présentait sous différents états. Nous avons rencontré, 

 dans le résidu, des fragments de charbon qui atteignaient parfois la gros- 

 seur d'un quart de centimètre cube et qui possédaient une forme irrégu- 

 lière plus ou moins écrasée. 



)> A côté de ces échantillons, nous avons rencontré les variétés de car- 

 bone qui suivent : 



» 1° Du charbon très léger de couleur marron plus ou moins foncé, 



(') J.-E. Stead, lion and phosphoriis {Journal of the Iran and Steel InstiUUe, 

 n° 2 for 1900). 



